ET r>E PHYSIQUE. 4^5 



En général j'ai remarqué que le plomb d'œuvre a beau- 

 coup de tendance à se décomposer j ce qui s'accorde par- 

 faitement avec les observations de Fabroni sur l'action 

 chimique des différens métaux entre eux , insérées dans 

 le Journal de physique du mois de brumaire dernier, 

 page 348. 



Quand une certaine quantité de plomb d'œuvre s'est 

 rassemblée dans le bassin , ou que le fourneau a besoin 

 d'être sondé et nettoyé par le ringard, on le fait couler 

 dans le bassin de réception , avec la mate qui le sur- 

 nage ; après que celle-ci a été levée , on écume soigneu- 

 sement ce plomb , on en prend un échantillon d'essai , 

 ensuite on le puise avec une cuiller de fer et on le verse 

 dans des lingotières. Cette opération se fait deux fois 

 par lit, ou une fois toutes les huit à douze heures. 



Le poids de ce plomb d'œuvre varie selon qu'on a 

 introduit dans la fonte plus ou moins de matières de 

 plomb : 19 à 20 myriagrammes par lit sont à peu près 

 le produit moyen , et sa richesse en argent est commu- 

 nément , ainsi que je l'ai déjà observé, de 200 grammes 

 par myriagramme , plus ou moins. 



Par les opérations décrites jusqu'ici on est seulement 

 parvenu à extraire l'argent du minerai pour le faire en- 

 trer dans le plomb ; mais , pour qu'il puisse être versé 

 dans le commerce, il faut le séparer du plomb avec lequel 

 il est allié , et cette opération s'appelle raffuiage ou cou- 

 pellatlon. Elle est fondée sur la facilité avec laquelle 

 le plomb s'oxide , et sur la difficulté que l'argent ojipose 

 à son oxidation. Voici comme on procède, à la fonderie 



